6 Sitzung der physikalisch-mathematiscJien Klasse 



ratur des Rohres jedoch einige Minuten in der Rothglut erhalten 

 war, wurde er constant und auf 1,300 bestimmt. Es wurden nun 

 die Kohlen schnell aus dem Ofen entfernt, und das Rohr schnell 

 abgekühlt. Dabei nahm der Widerstand der Kohle stetig zu, bis er, 

 als das Rohr die Zimmertemperatur wieder angenommen hatte, auf 

 1,685 stehen blieb. Die beobachtete bedeutende Vergrösserung des 

 Widerstandes, den die Kohle nach erfolgter Abkühlung im Vergleich 

 mit der Messung bei Beginn des Versuches zeigte, ist wohl we- 

 sentlich dem Umstände zuzuschreiben, dass der im Rohre enthal- 

 tene Sauerstoff einen Theil der Kohle verzehrt und ihren Wider- 

 stand dadurch dauernd vergrössert hatte. Dafür spricht auch die 

 Vergrösserung des Widerstandes während der langsamen Erhitzung 

 von der Zinkschmelzhitze bis zur Rothglut. Während der schnel- 

 len Abkühlung von dieser bis zur Zimmertemperatur konnte keine 

 in Betracht kommende weitere Verbrennung der Kohle eintreten. 

 Nimmt man die Rothglut zu 900° C. an, so ergiebt die Widerstands- 

 zunahme während der Abkühlung eine procentische Verminderung 

 der Leitungsfähigkeit von 0,00033 pro Grad, — eine Übereinstim- 

 mung mit den bei niedrigen Temperaturen gefundenen Werthen, 

 die bei der Unsicherheit der Temperaturannahme wohl nur zufällig 

 ist. Als erwiesen ist aber durch diesen Versuch anzusehen, dass 

 die Leitungsfähigkeit der Kohle bis zur Gluthitze hin zunimmt. 



Der Umstand, dass ich wie Matthiessen die Verbindung der 

 Kohlenenden mit den Zuleitungsdrähten durch galvanische Ver- 

 kupferung hergestellt hatte, während Auerbach sie dadurch be- 

 wirkte, dass er die Kohlenenden in geschmolzenes Loth tauchte 

 und darin erkalten Hess, machte es mir wahrscheinlich, dass hierin 

 der hauptsächliche Grund der unrichtigen Ergebnisse der Versuche 

 des Letzteren zu suchen sei. Ich habe bereits im Jahre 1860^) 

 auf die Beobachtung hingewiesen, dass Metalldrähte, wenn sie ohne 

 vorherige Amalgamirung in ein Quecksilberbad getaucht werden, 

 einen Übergangswiderstand zeigen, der wohl unzweifelhaft von 

 einer schlecht leitenden, auf der Oberfläche der Metalle durch 

 Mplekularanziehung verdichteten Luftschicht, die der Strom durch- 

 laufen muss, herrührt. Da die Kohlenstäbe, welche Auerbach 



^) Pogg. Ann. Bd. 110. p. 11. 



